580 



No. 22. No. 22a. No. 22b. 



H 2 . . . 4,70 7,44 6,55 



Si0 2 . . . 43,45 42,08 39,34 



A1 2 3 . . 24,96 l ) 26,86 25,90 



CaO . . . 26,89 — 1,99 



K 2 . . . — 23,62 - 



Na 2 — — 13,96 



Na 2 CQ 3 . — — 13,13 



100 100 100,87 



No. 23c. No. 23b mit CaCI 2 -Lösung (20 pCt.) 170 Stun- 

 den bei 220° behandelt; der Natrolith ist zum grössten Theil 

 in einen Skolecit zurückgebildet. 



No. 23 d. No. 23b 174 Stunden mit Na 2 C0 3 -Lösung 

 (16 pCt.) bei 210°— 220° behandelt; es ging wenig Si0 2 in 

 Lösung und hat sich etwas Cancrinit gebildet. 



No. 23. No.23a. No. 23b. No.23c. No.23d. 



H 2 . . 



14,00 



10,58 



10,37 



13,41 



9,49 



Si0 2 . . 



45,94 



43,28 



46,75 



45,76 



45,70 



A1 2 3 . 



25,73 



24,33 



26,77 



26,27 



27,03 



CaO . . 



14,10 







10,38 





K 2 . . . 





21,81 









Na 2 . 



0,23 





16,11 



4,18 



16,43 



Na 9 C0o 











1,35 





100 



100 



100 



100 



100 



Wurde der Skolecit zuerst zu einem Glas geschmolzen 

 und dann mit Salzlösungen behandelt, so verliefen die Um- 

 wandlungen anders. 



No. 24. Geschmolzener Scolecit 396 Stunden mit K 2 C0 3 - 

 Lösung (18 pCt.) bei 210° — 215° behandelt. Unter geringer 

 Si0 2 - Abspaltung hat sich eiu meist in unregelmässigen Kör- 

 nern, seltener in kleinen Säulen ausgebildetes Kali- Silicat 

 gebildet, welches vielleicht mit dem aus dem Skapolith von 

 Ersby erhaltenen No. 19 a übereinstimmend ist. 



No. 24 a. No. 24 bei 100° 20 Tage mit NaCl- Lösung 

 behandelt. 



No. 24b. No. 24a 174 Stunden bei 210°— 220° mitNa 2 C0 3 - 

 Lösung (16 pCt.) behandelt; unter geringer Si0 2 - Abspaltung 

 hat sich ein Cancrinit gebildet; runde Körner und feine Säulen. 



No. 24c. No. 24a 390 Stunden bei 215° — 225° mit 

 Na 2 S0 4 -Lösung (10 pCt.) erhitzt, war in einen in Würfeln 



!) Darin 1,16 Fe 2 3 . 



